трябва да се използва допълнителен енергопоглъщател за всяко увеличение от 200 kg на номиналната маса. Всеки енергопоглъщател се състои от:
 4.2.1.
 външна обвивка, образувана от стоманена тръба;
 4.2.2.
 енергопоглъщаща тръба от полиуретан;
 4.2.3.
 полирано маслинообразно стоманено тяло, проникващо в енергопоглъщащата тръба; както и
 4.2.4.
 вал и ударен накрайник.
 4.3. Размерите на различните части на такъв енергопоглъщател са показани на диаграмата, дадена в допълнение 2 към настоящото приложение.
 4.4. Характеристиките на енергопоглъщащия материал са дадени в таблици 3 и 4 от настоящото приложение.
 4.5. Окомплектованото спирачното устройство трябва да бъде държано най-малко 12 часа при температура между 15 ° и 25 °C, преди да бъде използвано за изпитванията за калибриране, описани в приложение 7 към настоящото правило. За всички видове изпитвания, спирачното устройство трябва да отговаря на експлоатационните изисквания, установени в приложение 7, допълнения 1 и 2. За динамичните изпитвания на системи за обезопасяване на деца, окомплектованото спирачното устройство трябва да се държи най-малко 12 часа при същата температура, в рамките на ± 2 °С, както за изпитанието за калибриране. Всяко друго устройство, което дава равностойни на тези резултати, е приемливо.
 Таблица 3
 Характеристики на енергопоглъщащия материал „А“
 (3)
 (ASTM (Американско общество за изпитвания и материали) метод D 735, освен ако не е посочено друго)
 Твърдост по Шор А:
 95 ± 2 при 20 ± 5 °C температура
 Якост на скъсване:
 Ro ≥ 350 kg/cm2
 Минимално удължение:
 Ao ≥ 400 %
 Модул при 100 % удължение:
 ≥ 110 kg/cm2
 при 300 % удължение:
 ≥ 240 kg/cm2
 Крехкост при ниска температура (ASTM метод D 736):
 5 часа при – 55 °C
 Остатъчна деформация при натиск (метод B):
 22 часа при 70 °С ≤ 45 %
 Плътност при 25 °С:
 1,05 до 1,10
 Стареене във въздух (ASTM метод D 573):
 70 часа при 100 °С:
 Твърдост по Шор А: максимално отклонение ± 3
 якост на скъсване: намаление < 10 % от Rо
 удължение: намаление < 10 % от Ао
 тегло: намаление < 1 %
 Потапяне в масло (ASTM метод No 1 Масло):
 70 часа при 100 °С
 твърдост по Шор: максимално отклонение ± 4
 якост на скъсване: намаление < 15 % от Rо
 удължение: намаление < 10 % от Ао
 обем: раздуване < 5 %
 Потапяне в масло (ASTM метод No 3 Масло):
 70 часа при 100 °С
 якост на скъсване: намаление < 15 % от Rо
 удължение: намаление < 15 % от Ао
 обем: раздуване < 20 %
 Потапяне в дестилирана вода:
 1 седмица при 70 °С
 якост на скъсване: намаление < 35 % от Rо
 удължение: намаление < 20 % от Ао
 Таблица 4
 Характеристики на енергопоглъщащия материал „Б“
 (ASTM (Американско общество за изпитвания и материали) метод D 2000 (1980), освен ако не е посочено друго)
 Твърдост по Шор А:
 88 ± 2 при 20 ± 5 °C температура
 Якост на скъсване:
 Ro ≥ 300 kg/cm2
 Минимално удължение:
 Ao ≥ 400 %
 Модул при 100 % удължение:
 ≥ 70 kg/cm2
 при 300 % удължение:
 ≥ 130 kg/cm2
 Крехкост при ниска температура (ASTM метод D 736):
 5 часа при – 55 °C
